DE LA RÉFLEXION. HE 
Les résultats relatifs au platine ne diffèrent pas beaucoup de 
ceux qu'on à obtenus pour d’autres métaux. La marche des valeurs 
de y s'accorde avec celle qu’on observe sur l'acier et l'argent ; 
la couleur du platine devra donc aussi se rapprocher de celle de 
ces deux métaux. On ne doit pas s'étonner de voir les valeurs 
de I un peu petites en comparaison de celles d’autres métaux 
(V. les recherches de M. Jamin); le platine n’a certainement pas 
eu le degré de compacité et de poli de ces métaux, car il n’y 
a pas de doute qu’il a été obtenu sous forme de lm6y non 
par fusion, mais par compression. 
La lame de réalgar, vue par réflexion, a une couleur gris 
d’acier; la marche des valeurs de w annonce une pareille colo- 
ration. La marche des valeurs de I confirme que la lame est 
translucide. M. Jamin donne pour le réalgar (Annales de Chimie, 
XXIX, p. 303) I — 67° 26’ et k — 0,0850; en admettant que 
ces valeurs se rapportent à D, elles témoignent d’un accord assez 
satisfaisant entre les observations de M. Jamin et les miennes. 
Si l’on prend les tangentes des angles d'incidence principale 
pour les coefficients de réfraction, ou, mieux encore, si l’on cal- 
Cule, comme M. Jamin, les valeurs de ces aÉciente # d’après 
les heures de Cauchy, on obtient : 
par la première méthode de caleul, 
HG — uB 2,863 — 2,469 0,424 
a Rides — 0,276; 
nl. 20001 1,539 
et par la seconde méthode, 
He— ur _ 92,957—92,481 _ 0,476 
ep BD 207 1606 
= 0,306. 
D’après l'un et l’autre calcul, nous pouvons donc nous attendre 
à trouver dans le réalgar un pouvoir dispersif encore plus grand 
que celui annoncé par MM. Dale et Gladstone !); d’un autre 
Côté, l'accord qui se manifeste entre ces valeurs et celles que 
*) Poggendorf's 4rnalen, CNIIL, p. 633. 
